CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN DES EISENS. 1011 



dünnen Platten ausgewalzt werden, die nicht mehr wiegen, als 

 ein Blatt dünnsten Papiers. Diese Zähigkeit bildet die wichtigste 

 Eigenschaft des Eisens in allen seinen Modifikationen, vom rein- 

 sten Schmiedeeisen bis zum Koheisen, dessen Zähigkeit zwar weit 

 geringer, als die des Schmiedeeisens, aber dennoch im Vergleich 

 mit anderen Materialien, z. B. steinartigen Stoffen, noch immer 

 sehr bedeutend ist 12 ). 



Die chemischen Eigenschaften des Eisens ergeben sich schon aus 

 dem Vorgehenden. An der Luft rostet es bei gewöhnlicher Tem- 

 peratur, d. h. es bedeckt sich mit einer Schicht von Eisenoxyd- 



theilung von A. Skinder haben Versuche der Obuchow'schen Gussstahlwerke gezeigt, 

 dass 140 Vol. flüssigen geschmolzenen Stahls nach dem Abkühlen einen Block von 

 128 Vol. geben. Unter Anwendung galvanischer Ströme von grosser Spannung, 

 wobei die eine Elektrode von dichter Kohle, die andere von dem Eisen gebildet 

 wurde, gelaug es Benardos Eisenplatten zusammenzulöthen und Oeffnungen in den- 

 selben auszuschmelzen. In Siemens'schen Regenerativöfen und mit Petroleum ge- 

 heizten Schmelzöfen lässt sich weiches Schmiedeeisen, wie Stahl und Roheisen, 

 schmelzen. 



12) Im Stahl ist die Kohäsion zwischen den Molekeln grösser, als in anderen Me- 

 tallen, wie dies schon daraus ersichtlich ist, dass Stahl erst bei einer Belastung 

 von 80 Kilo auf einen Quadratmillimeter Querschnitt zerreisst, während Schmiedeeisen 

 durch eine Belastung von 60, Roheisen von 10, Kupfer von 35, Silber von 23, 

 Platin von 30, Holz von 10 und Glas von 1 Kilogramm (auf den Quadr.-Mill.) zerreisst. 

 Die Elastizität des Schmiedeeisens, Stahles und anderer Metalle wird durch den 

 Elastizitätskoeffizienten ausgedrückt. Wird an das Ende eines Stabes, dessen Quer- 

 schnitt n Quadratmillimeter und dessen Länge L beträgt, eine Last P gehängt, 

 so erleidet der Stab eine Verlängerung, die wir durch l bezeichnen wollen. Je ge- 

 ringer, bei sonst gleich bleibenden Bedingungen, diese Verlängerung ist, desto ela- 

 stischer ist das vorliegende Material, vorausgesetzt, dass nach dem Abnehmen der 

 Last P der Stab die ursprüngliche Länge L behält. Versuche haben gezeigt, dass 

 die elastische Verlängerung l direkt proportional der Länge L und der Belastung 

 P und umgekehrt proportional dem Querschnitt n ist, aber auch von der Natur 

 des Materials abhängt. Wir können also lKn — PL setzen, wenn E der Elastizi- 



PL 



tätsko effizient des betreffenden Materials ist. Demnach ist K = t~ und wenn 



In 



n— 1 und L = 1 (Verlängerung auf das Doppelte der ursprünglichen Länge) ist, 

 so ist K = P, d. h. der Elastizitätskoeffizient ist das Gewicht (in Kilogrammen auf 

 1 Qu. Mm. Querschnitt), welches einen Stab vom Querschnitt 1 (nach unserer An- 

 nahme 1 Qu. Mm.) auf das Doppelte seiner ursprünglichen Länge elastisch ver- 

 längert. In Wirklichkeit können natürlich die verschiedenen Materialien einer solchen 

 Verlängerung nicht unterliegen, vielmehr entsteht bei einer bestimmten Belastung, der 

 Elastizitätsgrenze, eine bleibende Verlängerung (die Materialien verändern sich 

 plastisch) und es dient daher zur Charakteristik eines Metalles ausser dem Elasti- 

 zitätskoeffizienten und der Zerreissfestigkeit (der Belastung auf die Einheit des 

 Querschnittes, welche ein Zerreissen bewirkt) auch die Elastizitätsgrenze. Wir ge- 

 ben nachstehend einige auf die Elastizität der Metalle bezügliche Werthe; dieselben 

 sind den Bestimmungen von Westheim u. and. entnommen und abgerundet, um so 

 mehr, als die Elastizität der Metalle nicht nur mit der Temperatur, sondern auch 

 mit der Art ihrer Bearbeitung, der in ihnen enthaltenen Beimengungen u. s. w. 

 sich ändert. Der. Elastizitätskoeffizient beträgt beim Stahl und Schmiedeeisen 19000, 

 beim Kupfer und Messing 9000—11000, beim Silber 7000, beim Glas 6000, beim 

 Blei und Holz 1700. 



64* 



